ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Recovery Logam Krom (VI) Menggunakan Polymer Inclusion Membran (PIM) dengan Senyawa Pembawa Aliquat 336, Topo dan Campuran Aliquat 336-Topo
Khoirin Nita Ulfia a , Khabibi a , Muhammad Cholid Djunaidi a*
a Analytical Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: choliddjunaidi@live.undip.ac.id
Art ic le   Info

## Ab s t rac t
Keywords: polymer inclusion membrane (PIM), aliquat 336, triocthyl phosphine oxide (TOPO), chromium (VI) Research  on  chromium  recovery  (VI)  using  polymer  inclusion  membrane  (PIM)  with  aliquat  336,
TOPO, and 336-TOPO aliquat compounds has been done. The purpose of this study was to produce PIM, separating chromium (VI) ion using PIM with single compound of aliquat 336, TOPO, and mixture of aliquat  336-TOPO,  determining  the  influence  of  carrier  compound  composition,  feed  phase concentration,  stirring  time,  and  frequency  of  use  membrane  on  chromium(VI)  ion  transport.  The separation  efficiency  was  determined  by  measuring  the  influence  of  the  carrier  compound composition,  determining  the  chromium  ion  (VI)  content  with  the  variation  of  feed  phase concentration, membrane thickness, and the amount of membrane use using AAS (Atomic Absorption Spectrometry).  The  morphology  of  the  membrane  surface  was  determined  using  SEM  (Scanning Electron Microscopy). In the transport process, the feed phase was the electroplating waste containing chromium metal with a pH of 4.4 while the receiving phase is a 2 N NaCl solution with a pH of 6.3. The functional group component of membrane component analysis was performed by FTIR spectroscopy. The results showed that chromium metal ion (VI) transport was influenced by aliquat 336 compound and  336-TOPO  aliquat  mixture.  Both  of  them  affected  more  transport  than  TOPO  only.  Feed  phase concentration with initial concentration of 8.5 ppm, stirring time for 72 hours, and first usage gave the most  transports  of  metal  ions.  The  most  transport  is  97.8%  of  the  feed  phase  and  76.5%  are transported to the receiving phase.

## Ab s t rak
Kata kunci: polymer inclusion membran (PIM), aliquat 336, triocthyl phosphine oxide (TOPO), krom (VI)
Telah dilakukan penelitian tentang recovery logam krom (VI) menggunakan polymer inclusion membran (PIM)  dengan  senyawa  pembawa  aliquat  336,  TOPO,  dan  campuran  aliquat  336-TOPO.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  menghasilkan PIM, melakukan pemisahan ion krom (VI) menggunakan PIM  dengan  senyawa  tunggal  aliquat  336,  TOPO,  dan  campuran  aliquat  336-TOPO,  menentukan pengaruh komposisi senyawa pembawa, pengaruh konsentrasi fasa umpan, waktu pengadukan, dan frekuensi pemakaian membran terhadap transpor ion logam krom (VI). Efisiensi pemisahan diketahui dengan menentukan pengaruh komposisi senyawa pembawa, menentukan kadar ion krom (VI) dengan variasi  konsentrasi  fasa  umpan,  ketebalan  membran,  dan  banyaknya  pemakaian  membran menggunakan AAS ( Atomic Absorption Spectrometry ). Morfologi permukaan membran dapat diketahui dengan menggunakan SEM ( Scanning Electron Microscopy ). Pada proses transpor, fasa umpan adalah limbah elektroplating yang mengandung logam krom dengan pH 4,4 sedangkan fasa penerima adalah larutan  NaCl  2  N  dengan  pH  6,3.  Analisis  gugus  fungsi  komponen  penyusun  membran  dilakukan dengan  spektroskopi  FTIR.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  transpor  ion  logam  krom  (VI) dipengaruhi  oleh  senyawa  pembawa  aliquat  336  dan  campuran  aliquat  336-TOPO.  Keduanya  lebih mempengaruhi transpor dibandingkan TOPO saja. Konsentrasi fasa umpan dengan konsentrasi awal 8,5  ppm,  waktu  pengadukan  selama  72  jam,  serta  pemakaian  pertama  menghasilkan  transpor  ion logam terbanyak. Transpor terbanyak yaitu 97,8 % dari fasa umpan dan 76,5 % yang tertranspor ke fasa penerima.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82

## 1. Pendahuluan
Logam krom(VI) adalah salah satu logam berat yang beracun  dan  berpotensi  sebagai  polutan  berbahaya  bila limbah  industri  yang  menggunakan  bahan  baku  krom tidak  diolah  lebih  dahulu  langsung  dibuang  ke lingkungan.  Krom(VI)  dikenal  sebagai  zat  karsinogenik yang  dapat  merusak  fungsi  kerja  DNA  dalam  sel, sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  mutasi genetik  pada  makhluk  hidup.  Krom(VI)  juga  dapat menyebabkan  iritasi  pada  kulit,  kerusakan  pada membran  mukosa,  ginjal, saluran  pencernaan  dan  hati. Selain sebagai polutan, logam krom juga bermanfaat bagi manusia baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam proses industri, seperti untuk elektroplating. Oleh karena beracun dan berharganya logam ini maka sangat penting dilakukan  suatu  proses  pemisahan  ion  logam  krom(VI) dari  limbah  yang  mengandung  krom.  Daur  ulang  dan penggunaannya  kembali  merupakan  aspek  penting dalam perkembangan industri di masa depan [1].
Pemisahan  merupakan  langkah  yang  penting  baik untuk  keperluan  analisis  maupun  untuk  keperluan pengambilan ulang ( recovery ). Membran cair merupakan salah  satu  metode  pemisahan  yang  telah  banyak berkembang dan menarik perhatian para peneliti dalam beberapa  dekade  ini  karena  selektifitasnya  yang  tinggi dengan adanya senyawa pembawa ( carrier ) yang terdapat dalam  membran.  Banyak  penelitian  telah  dilakukan untuk  mengetahui  penggunaan  membran  cair  pada berbagai  proses  pemisahan  dan  pemurnian  seperti pemisahan isomer, gas, ion logam, dan sebagainya. Akan tetapi,  ketidakstabilannya  menjauhkan  membran  cair dari aplikasi/komersialisasi pada proses pemisahan dan pemurnian  industri.  Ketidakstabilan  ini  dikarenakan oleh hilangnya pelarut dan senyawa pembawa ( carrier ) ke dalam  larutan  disebabkan  oleh  pembentukan  tetesan emulsi  atau  disebabkan  oleh  perbedaan  tekanan  yang terdapat dalam membran [2].
Mengatasi  hal  ini,  Sugiura dkk. [3]  berhasil memperoleh  membran  yang  stabil,  dengan  cara menjeratkan  ( entangled )  membran  cair  ke  dalam membran  selulosa  asetat  ditambah  dengan plasticizer , yang menjadi generasi baru Membran Cair Berpendukung  ( Supported  Liquid Membrane -SLM).  Jenis membran  transpor  terfasilitasi  ini  disebut Polymer Inclusion  Membrane  (PIM) .  PIM  menunjukkan  kelebihan dari  membran  cair  lain  khususnya  SLM  dalam  hal kestabilan yang sangat tinggi, carrier yang hilang selama proses  dapat  diabaikan,  lebih  hemat carrier yang digunakan, flux yang lebih tinggi dan lebih serbaguna [2, 4, 5].
Polymer  Inclusion  Membrane (PIM) dibuat  dari larutan yang mengandung suatu senyawa pembawa/ carrier /ekstraktan, plasticizer dan  polimer dasar  seperti  selulosa  triasetat  (CTA)  atau polyvinyl chloride (PVC)  membentuk  film  yang  tipis,  stabil  dan fleksibel. Hasilnya adalah membran yang self-supporting yang  dapat  digunakan  untuk  memisahkan  larutan  yang diinginkan dengan cara yang mirip dengan SLM [6]. PIM dengan  senyawa  pembawa  campuran  Aliquat  336-TBP yang  digunakan  untuk  proses  pemisahan  ion  logam
krom(VI) menghasilkan proses transport sebanyak 99,24 % dari fasa umpan dan 85,88 % yang tertranspor ke fasa penerima.  Penelitian  dengan  menggunakan  senyawa pembawa  Aliquat  336,  TOPO,  dan  campurannya  belum pernah  dilakukan.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini dilakukan  penelitian  dengan  senyawa  pembawa  Aliquat 336,  TOPO,  dan  campurannya  menggunakan  variasi perbandingan  senyawa  pembawa,  konsentrasi  fasa umpan,  banyaknya  pemakaian  membran,  dan  lama waktu  pengadukan.  Menggunakan  beberapa  variasi tersebut  diharapkan  ion  logam  krom(VI)  dalam  larutan limbah elektroplating dapat dipisahkan dari matriksnya dan  diperoleh  sebagai  ion  logam  yang  lebih  murni. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  PIM  yang merupakan  pengembangan  metode  membran  cair (khususnya SLM), melakukan pemisahan (transpor) ion logam  krom  (VI)  menggunakan  PIM  dengan  senyawa pembawa  tunggal  Aliquat  336,  TOPO  dan  campuran Aliquat  336-TOPO,  menentukan  pengaruh  komposisi senyawa  pembawa,  pengaruh  konsentrasi  fasa  umpan, waktu  pengadukan  dan  frekuensi  pemakaian  membran sebanyak n kali terhadap transpor ion logam krom (VI).

## 2. Metodologi

## Preparasi Larutan Fasa Umpan dan Fasa Penerima
Sampel yang digunakan sebagai fasa umpan adalah limbah  elektroplating  yang  mengandung  krom(VI) dengan variasi pengenceran yaitu: 25 kali, 10 kali dan 0 kali  pengenceran  (tanpa  pengenceran).  Konsentrasi larutan  krom(VI)  mula-mula  adalah  1055  ppm, sedangkan untuk fasa penerima digunakan larutan NaCl 2 N. Kemudian dilakukan pengkondisian pH untuk kedua larutan  tersebut,  pH  4,4  pada  fasa  umpan  dan  pH  6,3 pada fasa penerima [1].

## Preparasi PIM
Polymer  Inclusion  Membrane (PIM)  dilakukan berdasarkan  langkah  kerja  Gardner dkk. [4].  Sebanyak 0.3125 g polimer dasar (PVC) dilarutkan dalam 25 ml THF. Dilakukan  pengadukan  dengan  magnetic  stirrer  selama 30-60  menit  atau  melarut  sempurna.  Kemudian dilanjutkan dengan membuat 0.1 M lautan carier dengan variasi perbandingan senyawa pembawa Aliquat : TOPO = 4  :1  menggunakan  labu  volumetri  5  ml  dalam  pelarut THF.  Untuk  senyawa  carier  tunggal  digunakan  Aliquat 336 yang digunakan sebanyak 0,1 M dan untuk senyawa pembawa  campuran  digunakan  Aliquat  336-TOPO  yang digunakan adalah sebanyak 0,1 M . Pencampuran dengan teliti 25 ml larutan PVC dan 5 ml larutan carier dengan 1,5 ml plasticizer (DBE). Setelah semuanya tercampur, maka campuran  di  masukkan  dalam  cetakan  kaca  (diameter 13,5  cm).  Di  diamkan  pada  suhu  kamar  selama  48  jam hingga  pelarut  THF  menguap.  Membran  yang  telah kering di ambil dan digunting sesuai ukuran sel PIM yang dibutuhkan.

## Proses Pemisahan (Transpor Ion Logam)
Membran  PIM  diletakkan  diantara  fasa  umpan sebagai  sumber  analit  dan  fasa  penerima  sebagai  hasil pemisahan.  Fasa  umpan  adalah  limbah  elektroplating yang  mengandung  logam  krom  dengan  pH  4,4.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82
Sedangkan fasa penerima adalah larutan NaCl 2 N dengan pH  6,3  Kemudian  dilakukan  pengadukan  pada  masing- masing chamber selama  1x24  jam  dan  variasi  3x24jam dengan  kecepatan  konstan.  Proses  pemisahan  terjadi ketika  warna  larutan  pada  masing-masing chamber berubah.

## Analisis
Analisis  kandungan  ion  logam  krom(VI)  pada  fasa umpan  dan  fasa  penerima  sebelum  dan  sesudah  proses pemisahan dengan menggunakan AAS ( Atomic Absorption Spectroscopy ),  analisis  permukaan  dan  ketebalan membran  menggunakan  SEM  ( Scanning  Electron Microscopy ),  dan  analisis  gugus  fungsi  komponen penyusun membran dengan FTIR ( Fourier Transform Infra Red ).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembuatan PIM dilakukan dengan cara melarutkan polimer  dasar  PVC  dalam Tetrahydro  Furan (THF) ditambahkan  senyawa  pembawa  tunggal  Aliquat  336, TOPO  ataupun  dengan  senyawa  pembawa  campuran Aliquat:TOPO  untuk  menghasilkan  membran  yang elastis,  tidak  rapuh  dan  mampu  secara  efektif memisahkan  logam-logam  yang  terkandung  dalam  air laut kemudian dicampur dengan plasticizer (DBE).
Penggunaan pelarut THF bertujuan untuk melarutkan senyawa-senyawa organik dalam membran, sedangkan penggunaan PVC bertujuan untuk memperkuat  membran  supaya  tidak  rapuh.  Pengaruh senyawa pembawa dalam proses pemisahan logam krom dengan  menggunakan  PIM  adalah  sebagai  pentranspor kation  dan  anion  ke  fasa  penerima.  Penggunaan campuran  senyawa  pembawa  dapat  memberikan  efek sinergi.  Efek  sinergi  merupakan  efek  yang  saling memperkuat yang berakibat peningkatan hasil ekstraksi dengan  memanfaatkan  pelarut  pengekstrak.  Setelah semuanya  tercampur,  maka  campuran  dimasukkan dalam  cetakan  kaca  (diameter  13,5  cm).  Kemudian didiamkan  pada  suhu  kamar  hingga  pelarut  THF menguap.  Membran  yang  telah  kering  diambil  dan digunting sesuai ukuran sel PIM yang dibutuhkan.
Gambar 1. Polymer Inclusion Membran (PIM)

## Proses Transpor
Proses  transpor  logam  dalam  membran  terjadi karena adanya gaya dorong ( driving force ) berupa gradien konsentrasi antara fasa umpan dan fasa penerima. Proses transpor logam dilakukan dengan mengaduk fasa umpan
dan fasa penerima dengan kecepatan tertentu (konstan). Pengadukan  berfungsi  untuk  mendorong spesi-spesi  in logam  dalam  larutan  menuju  permukaan  membran sehingga bereaksi dengan senyawa pembawa membentuk  kompleks.  Semakin  banyak  senyawa kompleks  yang  terbentuk  maka  semakin  banyak  logam yang akan tertranspor ke fasa penerima.

## Pengaruh Komposisi Senyawa Pembawa
Senyawa  pembawa  sangat  berpengaruh  dalam teknik pemisahan logam menggunakan polymer inclusion membrane (PIM).  Senyawa  pembawa  nantinya  akan membentuk  kompleks  dengan  spesi  di  fasa  penerima. Dalam  penelitian  ini,  digunakan  senyawa  pembawa anion  Aliquat  336  dan  TOPO.  Aliquat  336  merupakan senyawa organik penukar anion. Senyawa ini merupakan basa  organik  berantai  panjang  dan  mempunyai  berat molekul yang besar serta tidak larut dalam air. Gugus ini mempunyai  kemampuan  berikatan  secara  selektif dengan  ion  nitrat  atau  ion  yang  bermuatan  negatif lainnya.  Sedangkan  TOPO  merupakan  pelarut  non  ion (netral) yang mempunyai kemampuan untuk mengekstraksi  kompleks  ion  logam  (De  Anil,  1970). Berikut adalah data % transpor logam krom (VI) dengan variasi senyawa pembawa.
Tabel 1. Persentasi transpor ion logam krom (VI) dengan variasi senyawa pembawa setelah 24 jam
Senyawa Pembawa Persentasi transport (%) Fasa Umpan Fasa Penerima Fasa Membran Aliquat 336- 97,5 73,8 23,7 OPO 0 0 0 Aliquat 336- TOPO 97,4 72,7 24,7
Tabel 1 menggambarkan perbandingan ada tidaknya efek  sinergi  pada  proses  transpor  ion  logam  krom  (VI). Efek  sinergi  merupakan  efek  saling  memperkuat  yang berakibat peningkatan hasil ekstraksi dengan memanfaatkan  pelarut  pengekstrak.  Untuk  mengetahui efek  sinergi  pada  proses  transpor  ion  logam  krom  (VI) ini, maka  digunakan  senyawa  pembawa  tunggal  aliquat 336 dan TOPO.
Tabel 1 juga menggambarkan bahwa proses transpor menggunakan senyawa tunggal Aliquat 336 memberikan hasil  yang  baik.  Aliquat  336  (pembawa  anion) melepaskan Cl - pada fasa antar muka membran-umpan dan mengikat ion HCrO 4- di fasa umpan. Ion HCrO 4- yang sudah terikat oleh Aliquat 336 berdifusi menuju ke antar muka  membran-penerima  kemudian  ion  HCrO 4- dilepaskan ke fasa penerima untuk digantikan dengan Cl - ,  transpor  berlangsung  bolak-balik  dan  terus  menerus. Senyawa pembawa tunggal TOPO tidak memberikan hasil transpor ion logam krom dengan baik. TOPO tidak dapat melakukan proses transport ion logam krom (VI). Hal ini disebabkan  oleh  kondisi  percobaan  yang  dilakukan bukan merupakan kondisi optimal TOPO (kondisi basa). Pada  proses  transpor  yang  menggunakan  senyawa pembawa  campuran  Aliquat  336-TOPO  dan  senyawa tunggal  Aliquat  336  memberikan  hasil  yang  hampir
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82 80
sama. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa senyawa pembawa campuran
Aliquat 336-TOPO tidak memberikan  efek  sinergi  dan  juga  bukan  merupakan antisinergi.
Gambar 2. Mekanisme Transport ion HCrO 4- melalui PIM dengan senyawa pembawa tunggal Aliquat 336

## Pengaruh Konsentrasi Fasa Umpan
Pengaruh  konsentrasi  fasa  umpan  dapat  diketahui dengan melakukan variasi pengenceran sampel yaitu 25 kali, 10 kali, dan 0 kali pengenceran. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Persentasi transpor ion logam krom (VI)
dengan variasi konsentrasi pada fasa umpan Pengenceran Persentasi transport (%) Fasa Umpan Fasa Penerima Fasa Membran 0 kali 47,6 46,3 1,3 10 kali 97,5 73,8 23,7 25 kali 97,8 76,5 21,3
Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasi transpor ion logam krom pada pengenceran 25 kali lebih besar jika dibandingkan  dengan  pengenceran  10  kali  dan  0  kali. Dengan  kata  lain,  semakin  pekat  larutan  fasa  umpan maka ion logam yang tertranspor dari fasa umpan ke fasa penerima  semakin  sedikit.  Hal  ini  menunjukkan kemampuan  kerja  membran  yang  menurun  karena banyaknya  matriks  dan  sampel  yang  terlalu  pekat sehingga mempunyai viskositas yang tinggi.
Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  PIM adalah  viskositas,  semakin  kecil  viskositas  semakin mudah  cairan  mengalir  sehingga  ada  ketergantungan terhadap  gaya  intermolekuler  antar  molekul  cairan. Semakin  kuat  gaya  tarik  intermolekuler  biasanya  akan memperbesar  viskositas.  Dapat  dikatakan  bahwa semakin  pekat  larutan  atau  semakin  besar  viskositas larutan maka semakin kuat gaya tarik intermolekulernya,  sehingga  mengakibatkan  sulitnya ion logam dalam larutan untuk berdifusi, karena ikatan ion  logam  dengan  matriksnya  sangat  kuat.  Hal  ini menyebabkan  sulitnya  kemampuan  senyawa  pembawa untuk  memutus  ikatan  ion  logam  dengan  matriksnya. Hasil terbaik diperoleh pada pengenceran 25 kali dengan kadar  ion  logam  krom  (VI)  yang  tertranspor  ke  fasa
umpan  sebesar  97,8%  dan  yang  tertranspor  ke  fasa penerima sebesar 76,5%.

## Pengaruh Waktu pengadukan
Untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  pengadukan pada  proses  transpor  ion  logam  krom  (VI)  dilakukan selama  72  jam  pengadukan  dengan  interval  waktu pengambilan  sampel  tiap  24  jam.  Hasil  yang  diperoleh dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Persentasi transpor ion logam krom (VI) dengan
variasi waktu pengadukan Waktu Pengadukan (jam) Persentasi transport (%) Fasa Umpan Fasa Penerima Fasa Membran 24 47,6 46,3 1,3 48 69,2 57,07 12,13 72 86 59 27
Waktu  pengadukan  transpor  ion  logam  krom  (VI) dilakukan  selama  72  jam  dengan  variasi  pengambilan sampel setiap 24 jam sekali. Persentasi transpor terbaik yang  dihasilkan  oleh  membran  PIM  yaitu  pada pengambilan  sampel  variasi  waktu  72  jam.  Pada  fasa umpan diperoleh % transport sebesar 86% dan pada fasa penerima  diperoleh  %  transpor  sebesar  59%.  Hal  ini dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  lama  waktu pengadukan dalam proses transpor akan mengakibatkan semakin tinggi % transpor ion logam yang terjadi.

## Pengaruh n Kali Pemakaian Membran
Variasi n kali  pemakaian  bertujuan  untuk mengetahui  kemapuan  ekstraksi  membran  dalam mentranspor  ion  logam.  Hasil  yang  diperoleh  dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Persentasi transpor ion logam krom (VI) dengan variasi pemakaian n kali
Pemakaian n kali
Persentasi transport (%)
Fasa Umpan
Fasa Penerima Fasa Membran 1 97,4 72,7 24,7 2 97,1 65,9 31,2 3 96,9 59 37,9
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  setelah  pemakaian yang  ketiga,  prosentase  (%)  transpor  dari  fasa  umpan semakin  menurun  begitu  juga  prosentase  (%)  transpor ke  fasa  penerima.  Hal  ini  dikarenakan  terjadinya pengendapan matriks limbah pada permukaan membran sehingga  menyebabkan slow  transpor pada  proses transpor  ion  logam.  Hasil  terbaik  diperoleh  pada pemakain pertama (1 kali) dengan kadar ion logam krom (VI) yang tertranspor ke fasa umpan sebesar 97,4 % dan yang tertaranspor ke fasa penerima sebesar 72,7%.
Karakterisasi PIM Menggunakan SEM ( Scanning Electron Microscopy )
Karakterisasi membran menggunakan metode SEM dimaksudkan  untuk  mengetahui  bentuk  morfologi permukaan  membran.  Hasil  analisis  menunjukkan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82
bahwa  membran  yang  dihasilkan  homogen,  tidak terdapat  pori  (gambar  3)  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  membran  tersebut  siap  digunakan  untuk  proses transpor ion logam krom (VI) karena PIM bekerja dengan proses difusi yang diperantai oleh senyawa pembawa.
Gambar 3. Hasil SEM Polymer Inclusion Membran (PIM)

## Karakterisasi PIM Menggunakan Spektrometer FTIR
Membran  yang  terbentuk  dikarakterisasi  dengan FTIR baik sebelum maupun sesudah proses transpor ion logam.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  gugus fungsi  komponen  penyusun  membran  baik  sebelum maupun  sesudah  proses  transpor  ion  logam.  Menurut Nghiem dkk. [6],  walaupun  beberapa  studi  FTIR menyatakan  tidak  ada  tanda  pembentukan  ikatan kovalen antara senyawa pembawa plastisizer dan polimer dasar  sepertinya  antara  mereka  terikat  satu  dengan lainnya  dengan  membentuk  ikatan secondary seperti hidrofobik, Van der Waals atau hydrogen, sehingga PIM lebih  stabil  di  banding  SLM  ataupun  membran  cair lainnya.  Hasil  analisis  PIM  menggunakan  spectrometer FTIR disajikan pada gambar.
Gambar 4. Spektra FTIR PIM sebelum digunakan untuk proses transport
Gambar 5. Spektra FTIR PIM sesudah digunakan untuk proses transpor
Gambar  4  memperlihatkan  gugus-gugus  yang terdapat  dalam  membran  sebelum  digunakan  untuk proses  transpor  logam.  Pita  pada  2862,36  cm -1 adalah pita  uluran  C-H  alkana,  1373,72  cm -1 dan  1535,34  cm -1 adalah  pita  CH 3 alkil,  1172,72  cm -1 adalah  pita  P=O  dan 1103,28 cm -1 adalah pita C-O eter. Gugus N dari senyawa Aliquat 336 merupakan ammonium kuartener jadi tidak mempunyai  ikatan  hidrogen  karena  semua  atom hidrogennya tersubstitusi, sehingga tidak memunculkan peak pada hasil FTIR.
Gambar  5  memperlihatkan  gugus-gugus  yang terdapat  dalam  membran  sesudah  digunakan  untuk proses  transpor  logam.  Pita  pada  daerah  2854,65- 2924,09  cm-1  adalah  pita  uluran  C-H  alkana,  1427,32 cm-1 adalah pita CH 3 alkil, 1265,30 cm-1 adalah pita P=O dan  1103,28  adalah  pita  C-O  eter.  Gugus-gugus  yang terdapat  dalam  membran  sesudah  digunakan  tidak berbeda  secara  signifikan  dengan  gugus-gugus  pada membran  sebelum  digunakan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa membran stabil, karena tidak muncul peak untuk gugus  lain  tidak  dan  tidak  ada  gugus  fungsi  penyusun membran  yang  hilang  baik  sebelum  maupun  sesudah proses transpor ion logam.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  telah  dihasilkan Polymer  Inclusion  membrane (PIM)  dengan  karakteristik  tipis,  transparan,  fleksibel, dan  tidak  berpori. Polymer  Inclusion  membrane (PIM) dapat  digunakan  untuk  memisahkan  ion  logam  krom (VI).  Transpor  ion  logam  krom  (VI)  dipengaruhi  oleh senyawa  pembawa  aliquat  336  dan  campuran  aliquat 336-TOPO.  Keduanya  lebih  mempengaruhi  transpor dibandingkan dengan TOPO saja, konsentrasi fasa umpan dengan  konsentrasi  awal  8,5  ppm,  waktu  pengadukan selama 72 jam, dan pemakaian sebanyak n kali membran yaitu  pada  pemakaian  pertama  membran  yang  paling banyak  mentranspor  ion  logam.  Transpor  terbanyak yaitu  97,8  %  dari  fasa  umpan  dan  76,5  %  yang tertranspor ke fasa penerima.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 14 (3) (2011) : 77 – 82 82

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Young ‐ Woo  Choi,  Seung ‐ Hyeon  Moon,  A  Study  on Supported Liquid Membrane for Selective Separation of  Cr(VI), Separation  Science  and  Technology ,  39,  7,
(2005)  1663-1680 http://dx.doi.org/10.1081/SS- 120030797
[2]  Samuel  P.  Kusumocahyo,  Kimio  Sumaru,  Takashi Iwatsubo,  Toshio  Shinbo,  Toshiyuki  Kanamori, Hideto Matsuyama, Masaaki Teramoto, Quantitative analysis  of  transport  process  of  cerium(III)  ion through  polymer  inclusion  membrane  containing N,N,N ′ ,N ′ -tetraoctyl-3-oxapentanediamide (TODGA) as carrier, Journal of Membrane Science , 280,
1, (2006) 73-81
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2006.01.007
[3]  Masaaki  Sugiura,  Masayoshi  Kikkawa,  Shoji  Urita,
Effect  of  Plasticizer  on  Carrier-Mediated  Transport of Zinc Ion through Cellulose Triacetate Membranes, Separation  Science  and  Technology ,  22,  11,  (1987)
2263-2268 http://dx.doi.org/10.1080/01496398708068612
[4]  Joseph  S.  Gardner,  Quinn  P.  Peterson,  Jedediah  O. Walker, Bryce D. Jensen, Bibhutosh Adhikary, Roger G. Harrison, John D. Lamb, Anion transport through polymer  inclusion  membranes  facilitated  by transition  metal  containing  carriers, Journal  of Membrane  Science ,  277,  1,  (2006)  165-176 http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2005.10.026
[5]  Randall T Peterson, John D Lamb, Rational design of liquid  membrane  separation  systems,  in,  ACS Publications, 1996.
[6]  Long  D.  Nghiem,  Patrick  Mornane,  Ian  D.  Potter, Jilska  M.  Perera,  Robert  W.  Cattrall,  Spas  D.  Kolev, Extraction  and  transport  of  metal  ions  and  small organic  compounds  using  polymer  inclusion membranes  (PIMs), Journal  of  Membrane  Science , 281, 1, (2006) 7-41
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2006.03.035